## KAJIAN KARAKTERISTIK BIOCHAR DARI BATANG TEMBAKAU, BATANG PEPAYA DAN JERAMI PADI DENGAN PROSES PIROLISIS

## Dwi Hery Astuti*, Sani, Yohanes Gilang Yuandana, Karlin
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, UPN ”Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telepon (031) 8782179, faks (031) 8782257 E-mail dwihery59@gmail.com

## Abstrak
Biochar  adalah  produk  yang  kaya  karbon  yang  dihasilkan  oleh  pirolisis  dari  biomassa  yang sangat  ringan.  Namun,  biochar  berbeda  dari  yang  lain  karena  diberikan  dalam  tanah  sebagai pembenah  tanah  dan  bermanfaat  bagi  lingkungan.  Biomassa  batang  tembakau,  batang  pepaya  dan jerami  padi  dapat  dibuat biochar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  karakteristik  biochar dari  ketiga  bahan  meliputi  rendemen,  luas  permukaan  pori  –  pori,  kadar  C  organic  dan  daya adsorbsi.  Variabel  yang  kami  gunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  suhu  pirolisis  dan  jenis  bahan yang  digunakan.  Bahan  yang  digunakan  pada  masing  –  masing  suhu  pirolisis  sebesar  100  gram. Penentuan  karakteristik  biochar  untuk  luas  permukaan pori   –   pori   menggunakan  metode  BET (Brunauer-Emmett-Teller)    dan    untuk    C  organic  menggunakan  metode  spektofotometri.  Hasil biochar  yang  terbaik  untuk  rendemen  tertinggi  diperoleh  dari  biochar  batang  tembakau  pada  suhu 550 o C sebesar 30,49%.  Kadar  C–organik  yang tertinggi  pada suhu  400 o C ada pada  biochar batang tembakau  sebesar  57,08%.  Luas  permukaan  pori–pori  tertinggi  pada  biochar  batang  tembakau sebesar  319,3715  m 2 /g.  Sedangkan  daya  adsorbsi  yang tertinggi  terdapat  pada  biochar dari  batang pepaya.
Kata kunci : adsorbsi, biochar, fixed carbon, pirolisis, suhu.

## STUDY BIOCHAR’S CHARACTERISTIC FROM TOBACCO STEM, PAPAYA STEM AND RICE STRAW WITH PYROLYSIS PROCESS

## Abstract
Biochar  is  product  contain  rich  carbon  wich  made  by  pyrolysis  from  very  undemanding biomassa.  But,  biochar  different  from  the  other  because  it  applied  in  the  ground  as  the  ground planthopper.  Tobacco  stem  biomassa,  papaya  steam  and  rice  straw  can  made  to  be  biochar.  The purpose of this study to reviewing biochar charactheristic from  third substance include the rendemen, capasious pores surface, C organic contain, and absorption capacity. In this study we used pyrolysis temperature  dan  the  type  of  material  used  as  the  variable.  In  each  temperature  pyrolysis  contain materials  amount  100  g.  Biochar  characteristic  determination  for  capasious  pores  surface  use  the BET (Brunauer  – Emmett  –  Teller ) methode and for the C organic use spectrophotometry methode. The  best  biochar  product  for  higher  rendemen  obtained  from  tobacco  stem  biochar  on  550 o C temperature  amount  30,49%  the  higher  content  of  C  organic  on  400 o C  temperature  there  are  in tobacco stem biochar amount 57,08%. The higher capasious pores surface there are in tobacco stem biochar amount 319,3715 m 2 /g. The higher capasious pores surface there are in tobacco stem biochar amount 319,3715 m2/g. While the highest adsorption capacity is found in biochar from papaya stem
Keyword : adsorbtion, biochar, fixed carbon, pirolisys, temperature.
Dwi Hery Astuti* ¹ , Sani ² , Yohanes Gilang Yuandana ³ , Karlin ⁴ : kajian  karakteristik  biochar dari batang tembakau,batang papaya dan jerami padi dengan proses pirolis

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dimana sebagian besar  penduduknya bergerak  dalam  bidang pertanian  dan  perkebunan.  Produksi  yang  tinggi dalam  bidang  tersebut  menghasilkan  limbah  yang semakin  tinggi  pula,  khususnya  pada  perkebunan dan   pertanian tembakau, pepaya serta padi. Limbah batang  pada  tembakau,  jerami  pada  padi  setelah panen  dan  batang  papaya  setelah  proses  peremajaan yang terus menerus dihasilkan dapat menjadi potensi untuk  diproses  lebih  lanjut  menjadi  produk  yang lebih bermanfaat seperti biochar.
Biochar  adalah  produk  yang  kaya  karbon yang  dihasilkan  oleh  pirolisis  dari  biomassa  yang sangat  ringan.  Penelitian  biochar  telah  dilakukan menggunakan biomassa kayu jati, tempurung kelapa, serbuk gergaji dan bambu (Erawati,2014; Sukartono, 2012; dan  Maftu’ah,  2015).   Pada   beberapa   tahun terakhir   pembuatan   biochar sebagian  besar  meng- gunakan  bahan  baku  tanaman  berkayu  keras (hardwood),  dan  masih  jarang  dilakukan  penelitian dengan  menggunakan  bahan  baku  tanaman  berkayu lunak  (softwood).  Beberapa  penelitian  biochar  telah dilakukan  dari  biomassa  tanaman  berkayu  lunak (softwood)  seperti  tongkol  jagung,  limbah  tepung aren  dan  tanaman  willow  (Iskandar,  T.,  2012; Nugraheni,  2013;  dan  Prayogo,  2012).  Namun, belum  ada  informasi  karakteristik  mengenai  luas pori–pori  dari  biochar  yang  dihasilkan.  Pada penelitian  ini  akan  dihasilkan  tentang  karakteristik biochar sebagai adsorben dari limbah pertanian yang termasuk  ke  dalam  tanaman  berkayu  lunak (softwood)  yaitu  batang  tembakau,  batang  pepaya dan  jerami  padi  meliputi  kadar  karbon  dan  luas permukaan  pori  –  pori,  serta  untuk  mengetahui jumlah  rendemen  dari  peubah  yang ditetapkan  yaitu berat  bahan  baku  100  gram,  dan  peubah  yang divariasi yaitu jenis bahan baku dan suhu.
Karena  tingginya    luas    permukaan    arang, maka  biochar  dapat    digunakan  sebagai  filter, sebagai  katalis  atau  sebagai  adsorben.  Bila digunakan      sebagai      pembenah      tanah    bersama pupuk      organik      dan  inorganik,  biochar  dapat meningkatkan  produktivitas,  serta  retensi  dan ketersediaan hara bagi  tanaman. Aplikasi  biochar ke tanah  dianggap  sebagai  suatu  pendekatan  yang  baru dan  unik  untuk  menjadikan  suatu  penampung  bagi CO 2 udara  dalam  jangka  panjang  pada  ekosistem darat,  aplikasi  biochar  ke  tanah  akan  memberikan keuntungan  melalui  peningkatan  produksi  tanaman dan  kesuburan  tanah  (Gani,  2009).  Komposisi  dari biochar  sangat  bervariasi  bergantung  dari  bahan baku dan  dari proses  pirolisis.  Contohnya,  biochar yang  dihasilkan  dari  pirolisis  lambat    dengan bahan    baku    kayu    dapat    mengandung    karbon lebih  dari  90%  dengan  kandungan lainnya  sangat sedikit;  namun  di  lain  kasus,  biochar  yang
dihasilkan  dari  pirolisis  cepat  dengan  bahan  baku switchgrass  dapat  mengandung  karbon  hanya sebesar  35%,  beberapa  oksigen  dan  abu  lebih  dari 60%.  Struktur  biochar  yang  berasal  dari  pirolisis suhu tinggi akan menghasilkan luas permukaan yang lebih  besar  dan  konten aromatik-karbon,  yang dapat meningkatkan  kapasitas  adsorpsi  yang  diperlukan untuk penyerapan karbon di udara. (Jindo, 2014)
Pirolisis  adalah  peristiwa  kompleks,  dimana senyawa  organik  dalam  biomassa  didekomposisi melalui  pemanasan  tanpa  kehadiran  oksigen  atau dengan  oksigen  dengan  jumlah  terbatas. Proses ini biasanya  dapat  dibagi  menjadi  3  jenis  yang berbeda,   pirolisis  lambat,  menengah  dan  cepat. Dalam  pirolisis  cepat  (suhu  tinggi,  600 o C)      dan waktu  pemanasan  singkat  (<5  menit)  )  produk paling  dominan  yang  dihasilkan  adalah  dalam bentuk  cairan  (bio  –  oil    atau  minyak  ),  gasifikasi (suhu lebih tinggi yaitu >800 o C ) untuk memaksimalkan  produksi  gas,  sedangkan  pirolisis lambat (suhu rendah , 400 o C : waktu pemanasan >15 menit)  adalah  untuk  produksi  biochar  dalam  bentuk padatan  (Prayogo,  2012).  Produk  pirolisis  dapat berupa: padatan, gas, cairan, dan biochar. Perkembangan  terakhir  dari  pirolisis  biomassa  telah terbukti mampu menjadi salah satu pilihan yang bisa memberikan  kontribusi  yang  substansial  sebagai sumber energi. Faktor yang berpengaruh pada proses pirolisis adalah: kondisi operasi (temperatur, refluks, dan waktu  reaksi) dan kondisi umpan (jenis, ukuran dan kadar air) (Iskandar, T., 2012).
Adsorpsi  (penyerapan)  adalah  suatu  proses pemisahan  dimana  komponen  dari  suatu  fase  fluida berpindah  ke  permukaan  zat  padat  yang  menyerap (adsorben).  Adsorben  merupakan  zat  padat  yang dapat  menyerap  komponen  tertentu  dari  suatu  fase fluida.  Kebanyakan  adsorben  adalah  bahan-bahan yang  sangat  berpori  dan  adsorpsi  berlangsung terutama  pada  dinding  pori-pori  atau  pada  letak- letak  tertentu  di  dalam  partikel,  berikut  ini  adalah klasifikasi  adsorben  berdasarkan  ukuran  pori adsorben :
Tabel 4. Klasifikasi ukuran pori-pori (Jasinda, 2013)
Type Diameter Pori (d) Mikropori (d) < 2nm Mesopori 2 nm < (d) > 50 nm Makropori (d) > 50 nm
Isotherm  adsorpsi  umumnya  ditunjukkan dengan  menggunakan  plot  grafik  tekanan  relatif (p/po)  sebagai  sumbu  x  terhadap  jumlah  adsorbat yang teradsorp (mmol/g) sebagai sumbu  y.  Prosedur percobaan  isoterm  adsorpsi  menggunakan  tekanan parsial  dimana  tekanan  aktual  ditunjukkan  dengan tekanan uap jenuh pada adsorpsi  dengan  temperatur konstan    sehingga  proses    adsorpsi    berlangsung
secara  isotermal.  Isoterm  adsorpsi  diklasifikasikan menjadi 6 tipe oleh  Brunauer, Deming, Deming dan Teller  (sistem  B.D.D.T).  Seluruh  isotherm  adsorpsi harus  sesuai  dengan  minimal  1  tipe  grafik  dari  6 klasifikasi  isotherm  adsorpsi.  Keenam  klasifikasi dari  isotherm  adsorpsi  adalah  Isoterm  tipe  I, umumnya  berlangsung  pada  adsorben  yang  ukuran porinya didominasi oleh micropore . Contoh adsorpsi yang  termasuk  dalam  isotherm  tipe  I  adalah adsorpsi  nitrogen  oleh  karbon  pada  77  K  dan adsorpsi  ammonia  pada  arang  pada  273K.  Isoterm tipe  II,  adsorpsi  fisika  gas  oleh  padatan  tak  berpori termasuk  dalam  klasifikasi  isotherm  tipe  II.  Karbon yang memiliki pori berupa micropore dan mesopore akan  menghasilkan  isoterm  tipe  II.  Isoterm  tipe  III, plot  grafik  dari  isotherm  tipe  III  menghasilkan bentuk  konveks  terhadap  tekanan relatif.  Klasifikasi isoterm  ini  merupakan  karakteristik  dari  interaksi lemah antara adsorbat dengan adsorben. Isoterm tipe ini umumnya berlangsung pada adsorben tak berpori dan  adsorben  berpori  mikro.  Interaksi  lemah  antara adsorbat  dan  adsorben    menyebabkan    sedikit adsorbat    yang    teradsorp    pada    kondisi    tekanan relatif    rendah,  tetapi    ketika  suatu  molekul  telah teradsorp pada adsorption site utama,  akan     terjadi interaksi    yang    kuat    antara    adsorbat    dengan adsorben.  Interaksi  kuat  tersebut  menjadi driving force bagi  proses  adsorpsi  sehingga  mempercepat penyerapan  adsorbat     pada  tekanan   relatif   yang lebih    tinggi.  Contoh  adsorpsi  yang  mengikuti isoterm  ini  adalah  adsoprsi  molekul  air  pada karbon  yang  didasarkan  pada  oksigen.  Isoterm  tipe IV,  disebut  juga hysteresis  loop .  Isoterm  tipe  ini umumnya  terjadi pada adsorben dengan ukuran pori berupa mesopore . Tipe isotherm ini memiliki bentuk unik  untuk  tiap  sistem  adsorpsi.  Isoterm  tipe  V, memiliki  bentuk  grafik  konveks  terhadap  tekanan relative  dan  merupakan  karakteristik  dari  interaksi lemah  antara  adsorbat  dengan  adsorben.  Tipe isoterm  ini terjadi  pada padatan  dengan  ukuran pori berupa micropore atau mesopore .  Contoh  adsorpsi yang  mengikuti  isoterm  ini  adalah  adsoprsi molekul  air  pada  karbon.  Isoterm  tipe  VI,  sering dikenal  sebagai hypothetical  isotherm .  Bentuk grafik  dari isoterm   ini   disebabkan  karena  formasi lengkap  dari  lapisan-lapisan  mono  molekular sebelum    terjadi    peningkatan  menuju  ke  lapisan subsequent. Contoh adsorpsi yang mengikuti isoterm  tipe  VI  adalah  adsorpsi  krypton  oleh karbon hitam pada 90 0 K. (Putranto, 2014)

## METODE PENELITIAN
Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian  adalah  limbah  batang  pepaya,  limbah batang  tembakau  dan  limbah  jerami  padi.  Untuk peralatan yang digunakan alat pirolisis, oven, neraca analitik, cawan porselin dan botol sampel.

## Pelaksanaan Penelitian
Bahan baku batang tembakau, batang papaya dan  jerami  padi  dipotong  –potong  menjadi  ukuran yang  lebih  kecil.    Bahan  baku  dikeringkan  dengan oven    pada  suhu  105 o C  hingga  berat  bahan  kering konstan.  Bahan  –  bahan  yang  telah  dikeringkan ditimbang  sebanyak  100  gram  dan  diletakkan  ke dalam  cawan  porselen  kemudian    dimasukkan  ke dalam  alat  pirolisis  untuk  dipirolisis  dengan  suhu 350, 400,450, 500 dan 550 o C dengan waktu pirolisis 1  jam.  Hasil  pirolisis  berupa  padatan  kemudian didinginkan.  Produk  biochar  ditimbang  untuk mengetahui  berat  biochar  yang  dihasilkan  dan dianalisa  untuk  mengetahui  karakteristik  yang dihasilkan  meliputi kadar karbon (C)  dan  luas pori– pori.
Analisa  kadar  karbon  yang  terdapat  pada produk biochar dilakukan dengan menggunakan  alat Carbon  Analyzer buatan  Leco  Corporation  USA, sedang  untuk  analisa  luas  pori-pori  menggunakan metode Brunauer-Emmett-Teller (BET)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik  biochar  dari  batang  tembakau, batang  papaya  dan  jerami  padi pada  penelitian  ini diperoleh  hasil  rendemen,  kadar  C–organik,  luas permukaan  pori-pori  dan  daya  adsorbsi  yang dihubungkan  seiring  kenaikkan  suhu  pirolisis. Berikut  ini  hasil  rendemen  yang  diperoleh  dari ketiga bahan terhadap suhu pirolisis.
Gambar  1. Hubungan  antara  Suhu  Pirolisis  dan Macam Bahan terhadap Yield
Gambar  1.  memperlihatkan  bahwa  jumlah biochar yang diperoleh dari ketiga bahan mengalami  penurunan  yang  signifikan  seiring naiknya  suhu  pirolisis.  Pada suhu 350 o C diperoleh yield  biochar  batang  papaya,  batang  tembakau  dan jerami  padi  sebesar  76,93%;  76,36%  dan  74,32%. Biochar  yang  dihasilkan  mengalami  penurunan disetiap  variable  suhu  setelahnya  sampai  suhu 550 o C.  Peningkatan  suhu  dari  350 o C  sampai 550 o C  menyebabkan  hasil  biochar  menurun  rata– rata  4%  dari  tiap  kenaikan  variable  suhu,  karena
Dwi Hery Astuti* ¹ , Sani ² , Yohanes Gilang Yuandana ³ , Karlin ⁴ : kajian  karakteristik  biochar dari batang tembakau,batang papaya dan jerami padi dengan proses pirolis
hilangnya  senyawa  yang  bersifat  volatile  dari biomassa  selama  proses  pirolisis  dan  diatas  suhu 400 o C  karbon  yang  terbentuk  sudah  menjadi  abu. Dari  Gambar  1 .   J u g a   t e r l i h a t   biomassa yang  menghasilkan  biochar  tertinggi    adalah  dari bahan batang  tembakau, dikarenakan batang tembakau  memiliki  kadar  lignin  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  batang  papaya  dan  jerami padi,  ditunjukkan dengan  ciri–ciri  fisik  dari  batang tembakau  yang  lebih  keras  dibandingkan  kedua bahan  yang  lain.  Begitu  juga  batang  papaya  dengan jerami  padi.Dari  hasil  analisa  bahan  didapatkan, untuk  batang  tembakau  kandungan  lignin  12,18%, selullosa  60,5%,  hemiselullosa  23,35%,  untuk batang  pepaya  lignin  9,15%,  selullosa  56,23%, hemiselullosa  25,59%,  dan  untuk  jerami  padi  lignin 8,26%, selullosa 51,80%, hemiselullosa 24,94%.
Gambar  2. Hubungan  kadar  Suhu  Pirolisis  dan Macam bahan terhadap C-Organik
Berdasarkan  kadar  C-organik  yang  diperoleh dari  biochar  hasil  pirolisis  yang  ditunjukkan  dalam Gambar 2, terlihat bahwa batang tembakau memiliki kadar  C-organik  yang  tertinggi  pada  suhu  400 o C yaitu  sebesar  57,08%,  kemudian,  pada  suhu selanjutnya  mengalami  penurunan  yang  signifikan seiring    meningkatnya    suhu  pirolisis.  Hal  ini disebabkan,  pada  suhu  350 o C-400 o C  unsur  organik seperti  N,  S,  O,  dan  H  menguap,  namun  unsur  C masih  stabil  sehingga  terdapat  peningkatan  pada rentan  suhu  tersebut.  Sedangkan  pada  suhu  450 o C sampai pada 550 o C unsur C  juga ikut teruapkan, hal ini  juga  ditunjukkan  dengan  ada  nya  abu  yang terbentuk  pada  biochar  yang  dihasilkan.  Kadar  C- organik  dalam  biochar  yang  dihasilkan  dari  ketiga bahan  softwood  ini  lebih  rendah  dengan  biochar dari  biomassa  tanaman  Willow  (Prayogo  dkk., 2012)  dan  dari  batang  pohon  apel,  pohon  oak  serta sekam padi (Jindo dkk., 2014) yang masing -masing bersifat hardwood.
Gambar  3. Hubungan  antara  Suhu  Pirolisis  dan Macam Bahan terhadap Luas Permukaan Pori–Pori
Dari Gambar 3, didapat luas permukaan pori– pori  biochar  yang  dihasilkan  dari  masing–masing bahan  memiliki  kecenderungan  semakin  membesar dengan  meningkatnya  suhu  dan  Gambar  3  ini  juga menunjukkan  luas  pori–pori  biochar  dari  bahan batang  papaya  dan  jerami  padi,  mengalami peningkatan  yang  tidak  signifikan  dan  cenderung lebih  konstan  disbanding  biochar  dari  bahan  batang tembakau,  karena  pada  suhu  450 o C  sampai  dengan 550 o C,  abu  yang dihasilkan semakin  banyak,  hal ini menyebabkan ukuran abu  yang lebih kecil  masuk ke dalam  pori–pori  biochar  dan  membuat  luas permukaan  pori–pori  menjadi  terisi  oleh  abu, sehingga  luas  permukaan  pori–porinya  tidak  dapat meluas  dengan  baik,  begitu  pula  dengan  biochar dari  bahan  batang  tembakau,  namun  di  sini  abu yang  dihasilkan dalam  biochar tidak sebanyak  yang dihasilkan  oleh  biochar  dari  batang  papaya  dan jerami padi. Sehingga luas permukaan pori–pori dari biochar  dari  bahan  batang  tembakau  cenderung dapat  meluas  lebih  baik  dengan  bertambahnya suhu dibanding  biochar  dari  batang  papaya  dan  jerami padi.  Luas  permukaan  pori–pori  biochar  dari  tiap bahan  memiliki  kecenderungan  meningkat  dengan bertambahnya  suhu  ini  sesuai  dengan  studi  yang telah dilakukan pada biochar dari biomassa tanaman Willow (Prayogo dkk., 2012) dan dari batang pohon apel, pohon oak serta sekam padi (Jindo dkk., 2014).
(2) (3)
(4)
Gambar    4. Isothermis–adsorbsi  biochar  batang tembakau, batang pepaya dan jerami padi
Dari  Gambar  isotermis–adsorbsi  BET  (1), (2), (3), (4) antara volume yang teradsorbsi  terhadap tekanan    parsial    dapat    diketahui    daya    adsorbsi
dari  biochar dengan  rentang  suhu  350–550 o C  dari ketiga    bahan    kecenderungannya    sama.  Semakin tinggi  suhu  pirolisis  maka  daya  adsorbsinya cenderung semakin meningkat, dilihat  dari  semakin banyaknya    volume    yang    teradsorbsi    didalam biochar.    Pada  Gambar  4  pada  suhu  pirolisis  yang sama  yaitu  550 o C  dengan  bahan  yang  berbeda  daya adsorbsi  yang tertinggi dihasilkan   oleh biochar dari batang  papaya,  dan  diikuti  oleh  batang  tembakau dan jerami padi.
Gambar  5. Isothermis  Adsorbsi–Desorbsi Biochar
Batang Tembakau suhu 550oC
Menurut  Putranto  tahun  2014,  jika  dilihat dari  Gambar  5,  salah  satu  contoh  utk  batang tembakau,  termasuk  dalam  kategori    Isoterm  tipe V  memiliki  bentuk  grafik  konveks  terhadap tekanan relative  dan  merupakan  karakteristik  dari interaksi  lemah  antara  adsorbat  dengan adsorben. Tipe isoterm  ini terjadi pada padatan dengan ukuran pori berupa micropore atau mesopore .
Dari  semua  karakteristik  yang  diperoleh dapat  dilihat  hubungan  dari  suhu  pirolisis  terhadap rendemen,  kadar  C-organik,  luas  permukaan  pori– pori  dan  daya  adsorbsinya    yaitu    semakin    tinggi suhu    pirolisis    rendemen    dan    kadar    C-organik semakin rendah/cenderung turun. Hal ini dikarenakan  adanya  zat–zat  yang  terkandung didalam biochar yang bersifat volatil seperti unsur S, N,  H  dan  O  serta  kadar  C-organik  yang  semakin turun seiring kenaikan suhu pirolisis karena unsur C semakin  tinggi  suhu  akan  berubah  menjadi  abu, dengan demikian terdapat hubungan dengan menurunnya  rendemen  seiring  dengan  kenaikan suhu,  karena  terdapat  unsur  yang  menguap  begitu pula  C  yang  meng-abu.  Hal  tersebut  sesuai  dengan teori  yang  menjelaskan  mengenai  faktor–faktor yang mempengaruhi hasil pirolisis, dimana semakin tinggi suhu, hasil rendemen dan kandungan Carbon  yang dihasilkan pun semakin sedikit, seperti yang dijelaskan  oleh  Brownsort  (2009).  Sebaliknya, terdapat hubungan dengan  luas permukaan  dan daya adsorbsi    yang  keduanya    cenderung  meningkat
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 Volum e (c c ) P/Po 350 C 450 C 550 C Jerami 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Volume ( c c ) P/Po 350 C 450 C 550 C batang pepaya 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Volume ( cc ) P/Po pepaya tembakau jerami T:550 C
Dwi Hery Astuti* ¹ , Sani ² , Yohanes Gilang Yuandana ³ , Karlin ⁴ : kajian  karakteristik  biochar dari batang tembakau,batang papaya dan jerami padi dengan proses pirolis
seiring kenaikan suhu. Hasil  yield  tertinggi diperoleh  dari    biochar    batang    tembakau    pada suhu    400 o C  sebesar  78.54%.  Kadar  C–organik yang  tertinggi  pada  suhu  400 o C  ada  pada  biochar batang  tembakau  sebesar  57,08%.  Luas  permukaan pori–pori  tertinggi  pada  biochar  batang  pepaya sebesar  287,5107m 2 /g.  Hal  tersebut  juga  berhu- bungan  dengan  hasil  daya  adsorbsi  tertinggi  yang terdapat pada biochar dari bahan papaya.

## SIMPULAN
Hasil  rendemen  dalam    rentan    suhu  350– 550 o C  diperoleh  hasil  yield  dari  biochar  batang tembakau  sebesar  76,36–  53,11%,  batang  pepaya sebesar  76,93–  46,11%  dan  jerami  padi  sebesar 75,01–47,88%,    kadar  C–organik    diperoleh  pada batang  tembakau  sebesar  55,5–38,6%,  batang papaya 50,3–30,15%, jerami padi 45,05–28,76% dan luas  permukaan  pori–pori  pada  batang  tembakau 5.891–249.92-8  m 2 /gr,  batang  pepaya  10.1131– 287.5107m 2 /gr dan jerami padi 12.95554- 121.1843m 2 /gr.  Daya  adsorbsi  pada  suhu  yang sama,  yaitu  550 o C,  hasil  tertinggi  terdapat  pada biochar  dari  bahan  papaya.  Biochar    yang dihasilkan    dari    ketiga    bahan    memiliki    ukuran pori    berupa micropore atau mesopore .  Dari  ketiga bahan  batang  tembakau,  batang  pepaya  dan  jerami padi  yang  lebih  cenderung  dapat  digunakan  sebagai adsorben adalah biochar batang pepaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Brownsort,  Peter  A.  2009.  “Biomass  Pyrolisis Processes:  Review  of  Scope,  Control  and Variabilit”.  UK  Biochar  Research  Centre
Working Paper 5
Erawati, Emi. 2014. “Pengaruh  Suhu  Dan Perbandingan  Katalis  Zeolit      Terhadap Karakteristik  Produk  Pirolisis  Kayu  Jati (Tectona  Grandist  Lf)”.  Prosiding  Seminar Nasional  Aplikasi  Sains  &  Teknologi (SNAST)  2014,  ISSN:  1979-911X Gani,Anischan.  2009.  “Potensi  Arang  Hayati “Biochar” sebagai KomponenTeknologi
Perbaikan  ProduktivitasLahan  Pertanian”. Iptek Tanaman Pangan Vol. 4, No. 1– 2009.
Iskandar,  Taufik,  2012.  “Identifikasi  Nilai  Kalor
Biochar dari Tongkol Jagung dan Sekam Padi pada Proses Pirolisis”. Jurusan Teknik Kimia Vol.7, No.1, September 2012.
Jasinda,  2013.  “Pembuatan  Dan  Karakterisasi Adsorben  Cangkang  Telur  Bebek  Yang Diaktivasi  Secara  Termal”.  Medan  :  Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara.
Jindo,  K.,  dkk.  2014.  “Physical  and  chemical characterization  of  biochars  derived  from different  agricultural  residues.  “Biogeo- science , 11, 6613–6621, 2014.
Maftu’an,    Eni.    2015.    “Potensi    Berbagai    Bahan Organik    Rawa    Sebagai    Sumber  Biochar”. Volume  1,Nomor  4,Juli  2015  Halaman:776- 781. ISSN:2407-8050
Nugraheni,  Susanti  Rina,  Agus  Prasetya&  Sihana.
2013.  “Processing  Biochar  from  Solid Waste  of  Arenga  Pinnata  Flour  Industry”. Volume  11,  Nomor  1,  Juni 2013.
Prayogo, C., N D. Lestari & K S. Wicaksono. 2012. “Karakteristik  dan  Kualitas  Biochar  dari Pyrolisis  Biomassa  Tanaman Bio-Energi Willow  (Salix  sp) ”.  Buana Sains Vol. 12 No.
2: 9-18, 2012.
Sukartono dan W.H Utomo, 2012. “Peranan Biochar
Sebagai  Pembenah  Tanah  Pada  Pertanaman Jagung Di  Tanah    Lempung Berpasir (Sandy  Loam)  Semiarid  Tropis  Lombok Utara”. Buana Sains Vol 12 No 1: 91-98